skjort. Hvilket det ellers iklce er, naar det faaer Tid at kjoles 
efterliaanden. 
Paa saadan Maade som her, i Henseende til de almin- 
deligste Omstændigheder , for en Metalsmeltning m.. y. , engang 
for alle er anfort^ har jeg forholdt mig yed efterfdigende Smelt- 
ninger, hvortil man vil behage at Isegge Mærke. 
Ved det oYenanforte Porsog, med loo Dele Kobber og 
6^ Deel Tin, agtede jeg at spore Kobberets Forhold med Tin- 
net, i Henseende til Tæthed og Haardhed. Productet var, i 
Ligning med Kobber, i Brndet mindre hullet, noget haardere, 
men letsmeiteligere, og havde en rodguul Farve, lod sig endnu 
temmelig vel hamre og trække til Traad, det tabte 3 pr^Cto, 
som syntes meest at være Ureenliglighed af Kobber, og sandig 
Indblanding, 
ISIaar denne Blanding smeltes med langvarig Hede^ Tin- 
net tilsættes koldt, ingen Kulstov bruges og Diegeln ej stadigt 
holdt?s lukket 5 da har Metallet efter UdstobrdDgen, storre Hul- 
ler i Brudet , er der og mere mat eller toragtig, og » har tabt 
6 pr. Cto. lignende sammenbrændt Aske, som, at domme af dets 
Textur og Haardhed, meest var forasket Tin« 
Andet Forsog. 
1 3 Lod Gaarkobber, eller loo Dele. 
I Lod engelsk BL Tin, ^ 4r ^ ' 
Behandlet som meldt, gav et tæt sejt Metal af brunguul Farve«, 
lignede næsten aldeles foregaaende, men, uagtet at her var 
brugt mere Tin, var det sejere end hiint, og ^liavde ved Af- 
gang 44 pr.Cto. I Luften lober det an med én Behagelig Guld- 
Farve^ som endog ved iElde bliver sk|onneré;^^ Det fortjener 
